jS MÉMOIRES DE l'Académie Royale 

 qui s'en exhalent pendant qu'il pafîê à l'état de lidiarge- 



On a vu dans le détail que j'ai donné d'une expérience, 

 que de 4 gros 8 grains de plomb , il ne m'en étoit refté , 

 après huit réduélions , que 2 gros 7 grains ; on jieut donc 

 eflimer que la perte a été de dix-huit grains cliaque fois que 

 j'ai converti le plomb en litharge, & que cette perte a été 

 confequemment d'un 1 6.' ou environ de la quantité de plomb 

 que j'ai d'abord employée : je conviens qu'il faut que la 

 réduction des coujielies foit bien faite , & que toute la litharge 

 ait été confervée pour que le déchet (e borne ainfi à un i 6."', 

 mais dans un calcul comme celui-ci , on doit fiippofer le 

 fuccès entier des opérations *. 



Aii>fi en partant de ce fait , qu'une coupelle chargée de 

 litharge , & ayant en cet état une augmentation de poids d'urr 

 feizième, perd non-feulement ce furcroît depelànteur, mais ne 

 rend encore que i 5 fèizicmes du plomb dont on l'avoit chargée; 

 en partant , dis-je , de ce point de vérité, il faut conclure que 



* Voîci le procédé (impie que 

 j'emploie pour la réduiflion des cou- 

 pelles ; je m'y fuis arrêté après 

 différentes épreuves , & iim'a paru 

 le meilleur dont on puiffe fe fervir 

 pour tirer des coupelles tout le plomb 

 qu'elles ont abforbé. 



Je commence par piler, dans un 

 mortier de fer , la coupelle chargée 

 de litharge, jufqu'à ce qu'elle (bit 

 réduite en poudjc impalpable , & 

 je la mêle avec une quantité de 

 borax calciné , égale feulement à 

 celle du plomb dont la coupelle ell 

 chargée. 



Je forme enfuite féparément le 

 flux noir qui e(l en ufige pour les 

 elfais des mines ; je le comp ife de 

 trois parties de tartre blanc , égales 

 au poids total de la coupelle chargée 

 de litharge , & d'une partie îk demie 

 de (âlpétre rafiné ; après avoir broyé 

 ces deux matières & les avoir bien 

 mêlées, je les mets dans un crtufct 

 beaucoup plus grand qu'il ne faut- 



pour les contenir ; je couvre ce 

 crcufet & je le place entre des char- 

 bons ardens ; le filpêtre ne tarde pas 

 à détonner , & le tartre fe réduit ea- 

 charbon ; dès que la fulmination a 

 ceffé , j'ôie du creufet ce mélange 

 encore rouge & très- raréfié; je le 

 pile de nouveau dans le mortier de 

 ter , & lorfqu'il ell en poudre , je 

 mets dans le mortier le premier mé- 

 lange, formé de la coupelle pulvé- 

 ri ée & du borax calciné ; je remue 

 long - temps ces matières avec le 

 pilon , & quand elles font bien 

 mêlées , je les mets dans un creulêt 

 qui a la forme d'un cône, & re(- 

 femhle afléz à un verre à boire ; 

 après avoir couvert ce creufet, je le 

 place dms un petit fourneau à (ouf- 

 Het, 011 i' puiliè recevoir une chaleur 

 très-vive ; je ne poulîé cependant le 

 feu qu'avec précaution , & en dé-- 

 couvrant le creufet de temps en 

 temps, pour examiner fi la matière- 

 qui bouillonne ne s'élève pas juf- 



